4 Cr. Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 
Verhältnisse gerechtfertigt wurde. Später hat L. Sohnke 1 ) 
durch Zerreißen von Steinsalzstäbchen nach verschiedenen 
Richtungen festgestellt, daß die Festigkeit der Stäbchen 
sich mit der Richtung ändert, und daß ein Minimum ein- 
trat, sobald die Säulenachse und somit die Richtung des 
Zuges senkrecht zur Würfelfläche stand. Diese Versuche 
sind von W. Voigt 2 ) wiederholt und die Resultate dadurch 
erweitert und richtig gestellt worden, daß die Eigenschaft, 
die die Tragfähigkeit bestimmt, nicht als eine Volumen-, 
sondern als eine Flächenfestigkeit erkannt wurde. Die 
Grenzspannungen wurden an rechteckig - prismatischen 
Stäben von 2—3 mm Breite und Dicke durch Tragfähig¬ 
keit bei Biegung oder durch Zerreißen bei Dehnung 
erreicht. 
Die Tatsache, daß durch allseitigen Druck die Eigen¬ 
schaft der Plastizität in hohem Maße gefördert wird, hatte 
Rinne 3 ) veranlaßt, derartige Versuche nach der Kick’schen 
Methode auch am Steinsalz vorzunehmen. Hierbei zeigte 
sich das Steinsalz in „überraschend weitgehender und voll¬ 
kommener Art“ umgeformt, und da die deformierten Stücke 
in ihrem physikalischen Verhalten in keiner Weise ver¬ 
ändert waren, so konnte die Umformung nur auf Plastizität 
zurückgeführt werden. Die deformierten Stücke blieben 
durchsichtig, ohne Spaltrisse und ohne Doppelbrüche, ein 
Beweis, daß keine inneren Spannungen hervorgerufen 
worden waren. Angewendet wurden Drucke von 2000 kg 
pro qmm, die 8 bis 25 Minuten wirkten. 
Untersuchungen über Gleitflächen in Bezug auf De¬ 
formation wurden mit grossem Erfolge von Mügge 4 ) an 
mehr als 30 Kristallarten angestellt und 1898 vorläufig 
zusammengefaßt. Indem er in Bezug auf optische Ver¬ 
änderungen des deformierten Teiles die Translation von 
1) Pogg. Ann. 137, 1869 S. 177. 
2) Ann. d. Phys. und Chem. N. F. Bd. 48. 1893, S. 651. 
3) N. J. f. M. 1903, I. S. 160 und 1904, I. S. 114. 
4) N. J. f. M. 1889, I. S. 130; 1892, II. S. 97; 1895, II. S. 213 
und 1898, I. S. 71. 
